-Nr. 51. 



NaturwiBsenschaftliche Bnndschau. 1897. 



655 



Domenico Mazzotto: lieber die elektrische 

 Doppelbrechung des Holzes. — Die Max- 

 wellsche Beziehung zwischen den elek- 

 trischen Constanten des Tannenholzes. — 

 Ueber die elektrische Leitfähigkeit des 

 Tannenholzes. (Reudiconti Reale Accademia dei 

 Lincei. 1897, Ser. 5, Vol. VI (2), p. 73, 95 u. 134.) 

 Nach den Untersuchungen von Mack (Rdaoh. X, 

 230; XI, 125) und Righi zeigen elektrische Wellen, die 

 Holz senkrecht zu dessen Fasern durchsetzen , Doppel- 

 brechung, aber die Werthe, welche diese Forscher für 

 die Brechungsindices des Holzes gefunden haben, 

 stimmten nicht überein, indem Mack für Wellen von 

 66 cm Länge in der Luft den Brechungsindex senkrecht 

 zu den Fasern =3 1,75, parallel den Fasern =2,15 ge- 

 funden hatte, die Diflerenz beider Indices betrug also 

 0,4, während Uighi für Wellen von 13,7cm Länge 

 diesen Unterschied gleich 0,196 gefunden hatte. Herr 

 Mazzotto hat daher mittels der bequemen und genauen 

 Methode, die er zur Messung der Brechungsconstanten 

 von flüssigen und festen Dielektrica angegeben und ge- 

 prüft hatte (Rdsoh. XII, 143), eine Neubestimmung dieser 

 interessanten Constanten unternommen. 



Die Drähte eines Lecher sehen Systems gingen 

 durch einen Holzblock von etwa 80 cm Länge und 

 waren in der früher angegebenen Weise mit drei 

 Brücken, zwei festen und einer beweglichen, und mit 

 Anhängen versehen, welche es gestatteten, die Länge 

 der elektrischen Wellen im Holze mit denen in der 

 Luft zu vergleichen und so den Brechungsindex des 

 ersteren zu finden. Die untersuchten Hölzer waren: 

 Tanne, Fichte, Pappel, Pechtanne, Birne, Nuss, Olive 

 und Eiche; die für die genaue Ermittelung der Indices 

 nothwendigen Correctionen waren aber nur für vier 

 Hölzer möglich , welche folgende definitive Werthe für 

 den Brechungsindex senkrecht zu den Fasern (wj) und 

 parallel denselben («2) ergaben: 



Tanne Pochtanne Birne Eiche 



Ui . . . . 1,568 1,759 1,781 2,244 



112 ... . 1.834 1,949 1,813 2,244 



Die Diflferenz ii^ — «1 ergiebt sich also aus den Versuchen 



mit Tannenholz =0,266, ein Werth, der sich mehr dem 



Righischen Werthe als dem von Mack nähert. 



Die Gesammtheit der sorgfältigen Messungen ergab 

 folgende Schlüsse: 1) Der elektrische Brechungsindex 

 schwankt beträchtlich von einer Holzart zur andern 

 und wächst mit der Dichte des Holzes zwischen den 

 Grenzen 1,548 (Tanne, Dichte =0,548) und 2,244 (Eiche, 

 Dichte = 1,238). 2) In demselben Holze pflanzen sich 

 die elektrischen Schwingungen senkrecht zu den Fasern 

 schneller fort, als parallel zu den Fasern, deshalb ist 

 der Brechungsindex im ersten Falle kleiner als im 

 zweiten. 3) Der Unterschied zwischen den beiden 

 Indices ist kleiner in den dichteren Hölzern, als in den 

 leichteren. 



Die bekannte Max well sehe Beziehung nz=\ K, 

 welche die Gleichheit zwischen dem Brechungsindex 

 eines Körpers und der Quadratwurzel seiner Dielektri- 

 citätsconstanten feststellt, fordert, dass das Holz ebenso, 

 wie es zwei Brechungsindices besitzt, auch zwei ver- 

 schiedene Dielektricitätsconstanten haben müsse. Diese 

 theoretische Forderung unterwarf Herr Mazzotto 

 einer experimentellen Prüfung, indem er von obiger 

 Lecherschen Anordnung den Holzklotz und die An- 

 hänge entfernte und au das Ende der Drähte einen 

 Condensator brachte, zwischen dessen Platten eine 

 Luftschicht, oder Holzschoiben, die senkrecht oder 

 parallel zur Faser geschnitten waren , sich befanden. 

 Bei den ersten Versuchen zeigte sich , dass in den ver- 

 wendeten Holzplatten noch eine bestimmte Leitungs- 

 fähigkeit vorhanden sei, die aber bei directer Anlegung 

 des Resonators an die Belegung des Condensators eine 

 genaue Messung der Dielektricitätsconstanten nicht 

 ;störte. Bei Verwendung verschieden trockener Holz- 



scheiben wurden verschiedene Werthe gefunden, was 

 den Verf. veranlasste, die Werthe der Brechungs- 

 exponenten für verschieden stark getrocknetes Tannen- 

 holz zu bestimmen. 



Die Resultate dieser Messungen waren, dass für 

 Tannenholz (und wahrscheinlich auch für die anderen 

 Holzarten) 1) wie die Maxwellsche Relation n^^^K 

 voraussehen Hess, den beiden verschiedenen Brechungs- 

 indices des Holzes zwei verschiedene Dielektricitäts- 

 constanten entsprechen und dass die Unterschiede 

 zwischen den beiden Werthen von n senkrecht und 

 parallel zu den Fasern ziemlich gut zusammenfallen mit 

 den Unterschieden zwischen den entsprechenden Werthen 

 von \ K. 2) Mit dem Austrocknen des Holzes nehmen 

 die beiden Dielektricitätsconstanten (2,70 und 3,79 im 

 Mittel) stark ab (sie sinken auf 1,45 und 1,88 im aus- 

 getrockneten Holze), und in Uebereinstimmung mit 

 obiger Relation nehmen auch die Brechungsindices ab; 

 die Unterschiede zwischen den neuen Wertheu von n 

 (1,14 und 1,31) bleiben den Differenzen der bez. Werthe 

 von y K gleich , aber sie sind merklich kleiner als die 

 Unterschiede bei den Hölzern im natürlichen luft- 

 trockenen Zustande. 



Endlich hat Herr Mazzotto auch noch die elek- 

 trische Leitfähigkeit des Tannenholzes gemessen, weil 

 die von früheren Beobachtern nachgewiesene , ver- 

 schiedene Leitfähigkeit des Holzes senkrecht und 

 parallel den Fasern so wie bei verschiedenen Feuchtig- 

 keitsgraden, vielleicht die beobachtete Differenz der 

 Brechungsindices und der Dielektricitätsconstanten hätte 

 veranlasst haben können. Die benutzte Methode beruhte 

 auf der Messung der Potentialdifferenzen an den Enden 

 eines bekannten Widerstandes (einer capillaren Säule 

 angesäuerten Wassers) und an denen einer Holzplatte, 

 die zwischen Stanniolelektroden in denselben Kreis ge- 

 schaltet war; es ergaben sich folgende Resultate: 1) Die 

 absolute specifische Leitfähigkeit längs den Fasern war 

 bei an der Luft getrocknetem Tannenholz 280 x 10~*' 

 C.-G.-S.-Einheiten und sank im Ofen von 100° beim aus- 

 trocknen fortschreitend bis unter 0,5 X 10"^" C. -G.-S. 



2) Die Leitfähigkeit senkrecht zu den Fasern war stets 

 kleiner als die vorstehende und nahm gleichfalls mit 

 der Austrocknung ab, aber schneller, so dass das Ver- 

 hältniss der beiden Leitfähigkeiten, welches für Hölzer 

 im natürlichen Trockenheitszustande 2,5 war, für Hölzer, 

 die bei 100" vollständig ausgetrocknet waren, 40 wurde. 



3) Die Werthe der gefundenen Leitfähigkeiten sind, 

 nach einer theoretischen Rechnung, viel zu klein, als 

 dass man dieser Abnahme der Leitfähigkeiten die Ab- 

 nahme zuschreiben könnte , welche der Brechungsindex 

 und die Dielektricitätsconstante bei der Austrocknung 

 zeigen, oder den kleineren Werth, den diese Constanten 

 senkrecht zu den Fasern, als in der parallelen Richtung 

 derselben zeigen. 



A. C. Jones: Ueber einige Emissionsspectra des 

 Cadmiums, Zinks und der Haloidverbindun- 

 gen des Quecksilbers und einiger anderer 

 Metalle. (Wiedemaans Annalen der Physik. 1897, 

 Bd. LXII, S. 30.) 

 Die vorstehende Specialuntersuchung über die Spectra 

 einiger Metalle und deren Verbindungen, die im Erlanger 

 physikalischen Institut ausgeführt worden, liefert einen 

 beachtenswerthen Beitrag zu der allgemeinen Frage nach 

 den Aenderungen der Lichtemission der verschiedenen 

 Substanzen mit der Art ihrer Anregung. Bei den ge- 

 wöhnlichen, zur Untersuchung der Spectra angewandten 

 Methoden sind bekanntlich die Bedingungen der Lioht- 

 emission so ungemein verwickelt, dass weder die Tempe- 

 ratur noch die Menge des leuchtenden Stoffes ermittelt 

 werden können. Einfacher liegen die Verhältnisse beim 

 Durchgang eines constanten Batteriestromes durch ver- 

 dünnte Gase, und am einfachsten gestalten sich dieselben 



